XLIV 
die Ausbreitung der elektrischen Wellen nachweisen, es konnte ge- 
zeigt werden, wie die Wellen durch Drahtgitter hindurchgehen oder 
reflektiert werden, je nach der Lage des Gitters, woraus die Ana- 
logie mit den Poralisationserscheinungen des Lichtes gefolgert 
werden muß. Außerdem konnte durch Reflexion von einer Metall- 
wand die Bildung stehender Wellen im freien Luftraume gezeigt 
werden. 
7..Sitzung am 5. Kebeguar- 
Vortrag — Herr Dr. DOERMER: Über das Tantal und die 
Tantal-Lampe. 
Zu den seltenen Elementen (Thorium, Cer, Osmium, Zirkon 
und Yttrium), welche in neuerer Zeit durch ihre Verwendung in 
der Beleuchtungstechnik besser als vordem bekannt geworden sind, 
gehört auch Tantal. Auf der Suche nach einem brauchbaren Ma- 
terial für Glühkörper in elektrischen Lampen beschäftigte sich Dr. 
v. BoLToON, Chemiker der Firma SIEMENS & HALSKE, auch mit den 
der Stickstoffgruppe angehörenden Elementen Vanadin, Niob und 
Tantal. Vanadin erwies sich bald als ungeeignet, weil sein Schmelz- 
punkt (1650 °) zu niedrig liegt. Dagegen konnten die beiden anderen 
Elemente, Niob und Tantal, wegen ihres hohen Schmelzpunktes (1950 
bezw. 2250— 2300 °) und ihrer großen Duktilität Berücksichtigung 
finden. Im Laufe der Untersuchungen zeigte es sich aber, daß be- 
sonders das Tantal allen Anforderungen an einen vorzüglichen Glüh- 
körper entspricht. Mit dem Niob zusammen findet sich das Tantal 
an andere Elemente gebunden im Kolumbit, Tantalit und in anderen 
Mineralien. ECKEBERG fand es 1802 und nannte es Tantalum; 1824 
stellte es BERZELIUS (aber noch sehr unrein) aus Tantalkaliumfluorid 
durch Reduktion mittels Kalium dar. Später hat man sich wenig 
mit seinem Studium beschäftigt. Erst v. BoLTON nahm die Arbeiten 
der früheren Forscher wieder auf. Aus dem Anhydrid der Tantal- 
säure, die als weißes Oyyd den Strom nicht leitet, stellte er das 
braune Tantaltetroxyd dar, brachte dieses in Fadenform und redu- 
zierte es in evakuierten Birnen durch Hindurchleiten des elektrischen 
Stromes. In größeren Mengen wird es erhalten aus pulverförmigem 
Tantalmetall, das nach einem modifizierten BERZELIUS’schen Ver- 
fahren verhältnismäßig rein dargestellt und durch Schmelzen im 
Vakuum völlig rein erhalten wird. Es ist von grauer Farbe, äußer- 
lich dem Platin nicht unähnlich, aber biegsam wie Stahl. Es ist, 
mit Ausnahme von Flußsäure, in allen Säuren, selbst in Königs- 
wasser, unlöslich. Beim Erhitzen auf 400 ° läuft es gelb, bei 600 ° 
blau an; dünne Drähte brennen dann glimmend weiter. Mit Stick- 
stoff, Wasserstoff und Kohlenstoff geht es Verbindungen ein, mit 
Eisen eine ungemein harte und äußerst duktile Legierung. Mit 
Quecksilber bildet es kein Amalgam. Das spezifische Gewicht ist 
16,64, der Elastizitätsmodul dem des Stahls fast gleich und die 
Zugfähigkeit größer als die des Stahls (90 kg pro qmm); die Härte 
des gehämmerten Tantals ist gleich der des Diamanten; äußerst 
gering ist seine elektrische Zerstäubbarkeit im Vakuum. Alle diese 
